PAR M. IB CHEV. NAPION 17Q 



quantité de metal qui lui seroit correspondante , seroit de 

 8 deniers & 8 grains , puisqu'on saie par les expériences 

 de Mr. de Morveau, que 100 parties de régule d'antimoi- 

 ne en donnent 104 après la calcinatici. 



Après avoir pétri avec du savon de Venise cette chaux 

 antimoniale , je l'ai mélée avec du flux noir , & réduite 

 dans un creuset gami de brasque. J'obtins ainsi un régule 

 d'antimoine qui pesa 7 deniers & 9 grains, mais comme 

 dans la réduction des métaux par la voie sèdie on perd 

 presque toujours une partie considérable du metal revivifié, 

 surtout quar.d ils sont volatiles , je crois que la quantico 

 déduite de la proportion qui court entre la chaux & le 

 régule mécallique, seroit peut-étre plus approchante du 

 vrai contenu en antimoine. 



3. expérìence 



Pour éviter la longueur des. opérations, route la dissolu- 

 tion nicreuse ( i.exp. ) fut partagée en 4 parties égales .- 

 sur une de ces parties je versai quelques gouttes d'hu'le- 

 de vitriol , & je l'exposar ainsi au feu jusqu'à ce que tout 

 l'acide nitreux fùc evaporé; sur le résidu je versai de l'eau 

 distillée en abondance , & ensuite peu à peu autant d'aci- 

 de vitriolique qu'il m'en fjllut pour redissoudre tout le cui- 

 vre; dans cette opération il ne resta aucun dépót au toni 

 du matras , ce qui fait voir que la dissolution nitreuse, & 

 par conséquent la mine , ne contenoit pas du plomb. 



Ayant ainsi chaigé la dissolution nitreuse en vitriolique, 

 j'en ai precipite tout le cuivre avec des lames de fer doux, 



